Ecco ora come abbiamo distribuito lo studio termico delle miscele ternarie che 
fu compiuto con 200 determinazioni di temperature di cristallizzazione; usiamo la 
solita rappresentazione grafica mediante il diagramma triangolare equilatero: 
Azitutto si studiarono le miscele che si ottengono aggiungendo cadmio al com- 
posto Mg Zn, ciò che equivale ad una sezione secondo la retta Mg Zn;-Cd. Si 
stabilì così, che il composto si comporta come un metallo unico; e che, se si prescinde 
dalle conseguenze della separazione di piccole quantità di soluzioni solide intorno 
al punto Cd, le dette miscele si comportano come sistemi binarî. 
Si esaminarono poi le leghe che si preparano mescolando in proporzioni diverse 
i due composti, il che corrisponde ad una sezione lungo la retta Mg Zn, - Mg Cd. 
Anche queste miscele hanno, con grande approsimazione, il comportamento di miscele 
binarie. Lungo queste due rette si trovano perciò due punti eutectici la cui posizione 
è individuata dalle coordinate seguenti: 
Eut. Mg Zn, - Cd (punto D), temp. 280° 
composizione: Mg 6,65; Zn 13,30; Cd 80,05 at. °/o- 
Kut. Mg Zns - Mg Cd (punto F), temp. 356° 
composizione: Mg 47,5; Zn 18,5; Cd 39,0 at. °/o. 
Diviso così tutto il campo mediante queste sezioni principali, fu esplorato prima 
il triangolo parziale Zn - Cd - Mg Zn;, mediante una serie di sezioni parallele al 
lato Zn- Mg Zn.. Di tali tagli ne furono eseguiti ben 15, e precisamente a 5, 10, 
15, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 91, 92.5, 95 at. °/ di cadmio. Salvo gli 
ultimi tre, brevissimi, tutti gli altri consistevano di almeno sette determinazioni. 
Inoltre nella zona vicina al punto Cd furono eseguite altre determinazioni staccate. 
Queste misure permisero di caratterizzare perfettamente i fenomeni che acca- 
dono in questo campo e che si presentano, del resto, semplicissimi. Infatti esso presenta 
il quadro dei sistemi ternarî con semplice eutectico ternario. Dai tre punti À, B 
e D scendono le curve eutectiche binarie, luogo delle cristallizzazioni secondarie, e 
sì riuniscono nel punto eutectico ternario E, la cui posizione è data dalle coordinate 
seguenti : 
temperatura 256° — composiz. Mg 2,0; Zn 25,0; Cd 73,0 at. °/o 
Tutte le leghe ternarie dànno questo punto, salvo alcune leghe contenenti più 
di 95 at. °/ di cadmio; ciò è dovuto con ogni probabilità alla formazione di cri- 
stalli misti ternarî contenenti piccole quantità di Mg e Zn. Per questa ragione, anche 
le miscele contenenti la proporzione esatta xMg Zn; + yCd debbono, dopo l'arresto 
in D, scendere lungo la curva D E. 
Fatto questo, si procedette all'esame dell'altra zona Mg - Mg Zn,- Cd: anche 
questa fu espiorata con una serie di sezioni parallele al lato Mg Zn; furono cioè pro- 
lungati anche in questo campo i tagli corrispondenti a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80 at. °/ cadmio; inoltre furono tracciati quelli brevissimi a 90 e 95 at. °/% Cd. 
Oltre a ciò, per ragioni che diremo subito, si stim) anche opportuno esaminare al- 
cune sezioni nel senso parallelo al lato Mg Cd; riesce assai facile, approfittando 
delle stesse osservazioni, ricostruire i tagli corrispondenti a 2, 5, 10, 30, 40 at. °/ Zn, 
dei quali sopra tutto i primi tre riescono interessanti. 
